4^2 MÉMOIRES ABRÉGÉS 



cejTaire, pour le fondre & faire fumer, fans que le foufre fe foit en- 

 flamé. Lorfque la plus grande partie du foufre a été diflîpée de cette 

 manière, on a augmenté la chaleur de plus en plus,& Toujours remué la 

 matière, afin qu'elle ne fe liât , ou ne fe précipitât point , avant que tout 

 le foufre fût évaporé , & qu'on n'en fentît aucune odeur, quoique la 

 chaleur fût auflî forte que peut la doner le fourneau de coupelle. 



Plufieurs expériences concernant l'effet des tnenftrues fur les métaux 

 & demi-métaux, foit fous la forme métallique, foit réduits en chaux, 

 avoient apris que les uns étant calcinés n'étoient pas également diffous 

 par les mêmes menftrues qui les ataquoient vivement fous la forme 

 de métaux; & que d'autres non calcinés n'étoient prefque point en- 

 tamés par lemenftrue qui les dilîolvoit très facilement, lorfqu'ils étoient 

 en chaux. On avoit ainfi trouvé que l'efprit de nitte qui dilîout le fer , 

 n'en ataque pre'que pas la chaux, & l'on pouvoit conjecturer que ce 

 dilfolvant n'entameroit pas la mine calcinée avec le foufre, & n'ataque- 

 roit que le cuivre. On verfa donc de l'efprit de nitre fur lamine grillée : 

 la dilTblurion mife fur le feu devint verte, & peu chargée: la plus 

 grande partie relia au fond fous la forme de chaux martiale. 



L'expérience fut faite fur une mine que l'aimant atiroit corne la plus 

 riche mine de fer : elle avoit fi peu de foufre , qu'étant grillée feule , 

 elle ne perdoit en poids qu'un fur cent. Lorfque l'efprit de nitre en eut 

 dilfous autant qu'il le put faire , la dilfolution fut pafïee au papier gris ; 

 la chaux rcftée dans le filtre, lavée à l'eau bouillante, & féchée au feu 

 pefoit foixante- quatorze livres. Ce qui avoit été dilfous, fut précipité 

 par une leffive alkaline , édulcoré , féché : on trouva qu'il pefoit ttente- 

 fix livres. Il y avoit fur le quintal elfayé une augmentation de dix livres. 

 Cette augmentation , ordinaire dans toutes les chaux métalliques pré- 

 parées de cette manière , monte quelquefois dans l'or fulminant jufqu'à 

 trente-quatre pour cent : elle a pour caufe , foit les fels diiTblvants & 

 précipitants , foit la combinaifon de quelques parties du menftrue &: 

 du fel lixiviel. Elle étoit plus forte dans la chaux de cette mine. Les 

 trente- fix livres précipitées ayant été réduites, corne le cuivre eft retire 

 de la mine ; le °rain ne pefoit que douze livres. Lorfqu'on le mit en 

 petits morceaux , la fraérure ne reflembloit point à un cuivre rafiné , 

 mais au cuivre noir; corne toutes les mines eiTayées à l'ordinaire, qui 

 ne douent jamais qu'un grain de cuivre noir , quelque riches qu'elles 

 puiflent être. 



On a fait avec la même mine , plufieurs eflais fuivant le procédé 

 ordinaire ; mais , quoique le grain fût auffi pur que le précédent , on 

 n'a jamais pu en retirer un pelant douze livres; tant ce procédé eft peu 

 sûr pour les mines qui tienent beaucoup de fer , ou qui ont plus de fer 

 que de cuivre. 



On a eiïayé de retirer le cuivre de la même mine grillée , par l'efprit 

 du fel ammoniac fait avec la potaffe ; parce qu'on avoit éprouvé que 

 cet efprit dilîout plus vite le cuivre que l'efpiir alkali volatil préparé 

 avec la chaux éteinte. Ces deux efprits ont des diférences remarquables. 

 Le premier doue d'abord un fel volatil , qui s'élève aune chaleur douce, 



